车削切削用量选取参考表外圆车削背吃刀量选择表(端面切深减半) 100>100~250 >250~500 >500~800 >800~1200 >1200~2000 100.8 0.2 0.9 0.2 >10~180.9 0.2 0.9 0.3 0.31.1 0.3 0.31.1 0.3 1.3 0.4 1.4 0.4 >30~501.1 0.3 0.31.1 0.4 1.3 0.5 1.5 0.6 1.7 0.6 >50~80 1.1 0.3 1.1 0.4 1.2 0.4 1.4 0.5 1.6 0.6 1.8 0.7 >80~120 1.1 0.4 1.2 0.4 1.2 0.5 1.4 0.5 1.6 0.6 1.9 0.7 >120~180 1.2 0.5 1.2 0.5 1.3 0.6 1.5 0.6 1.7 0.7 0.8>180~260 1.3 0.5 1.3 0.6 1.4 0.6 1.6 0.7 1.8 0.8 0.9>260~360 1.3 0.6 1.4 0.6 1.5 0.7 1.7 0.7 1.9 0.8 2.1 0.9 >360~500 1.4 0.7 1.5 0.7 1.5 0.8 1.7 0.8 1.9 0.9 2.2 1、粗加工,表面粗糙度为Ra50~12.5时,一次走刀应尽可能切除全部余量。2、粗车背吃刀量的最大值是受车床功率的大小决定的。中等功率机床可以达到8~10mm。 高速钢及硬质合金车刀车削外圆及端面的粗车进给量 工件材料车刀刀杆尺寸 (mm) 工件 直径 (mm) 8~12>12 进给量f mm/r 碳素结构 钢、合金 结构钢、 耐热钢 1625 20 0.3~0.4 400.4~0.5 0.3~0.4 600.5~0.7 0.4~0.6 0.3~0.5 1000.6~0.9 0.5~0.7 0.5~0.6 0.4~0.5 4000.8~1.2 0.7~1 0.6~0.8 0.5~0.6 20302525 20 0.3~0.4 400.4~0.5 0.3~0.4 600.6~0.7 0.5~0.7 0.4~0.6 1000.8~1 0.7~0.9 0.5~0.7 0.4~0.7 4001.2~1.4 1~1.2 0.8~1 0.6~0.9 0.4~0.6 铸铁及铜 合金 1625 40 0.4~0.5 600.6~0.8 0.5~0.8 0.4~0.6 1000.8~1.2 0.7~1 0.6~0.8 0.5~0.7 4001~1.4 1~1.2 0.8~1 0.6~0.8 20302525 40 0.4~0.5 600.6~0.9 0.5~0.8 0.4~0.7 1000.9~1.3 0.8~1.2 0.7~1 0.5~0.8 4001.2~1.8 1.2~1.6 1~1.3 0.9~1.1 0.7~0.9 1、断续切削、有冲击载荷时,乘以修正系数:k=0.75~0.85 2、加工耐热钢及其合金时,进给量应不大于1mm/r。3、无外皮时,表内进给量应乘以系 数:k=1.1。 4、加工淬硬钢时,进给量应减小。硬度为HRC45-56时,乘以修正系数:0.8, 硬度为HRC57-62,乘以修正系数:k=0.5。 Generated FoxitPDF Creator FoxitSoftware http://www.foxitsoftware.com evaluationonly. 按表面粗糙度选择进给量的参考值 工件材料 粗糙度等级 (Ra) 切削速度 (m/min) 刀尖圆弧半径 0.5 进给量fmm/r 碳钢及合金碳钢 10~5 50 0.3~0.5 0.45~0.6 0.55~0.7 >50 0.4~0.55 0.55~0.65 0.65~0.7 5~2.5 50 0.18~0.25 0.25~0.3 0.3~0.4 >50 0.25~0.3 0.3~0.35 0.35~0.5 2.5~1.25 50 0.1 0.11~0.15 0.15~0.22 50~100 0.11~0.16 0.16~0.25 0.25~0.35 >100 0.16~0.2 0.2~0.25 0.25~0.35 铸铁及铜合金 10~5 不限 0.25~0.4 0.4~0.5 0.5~0.6 5~2.5 0.15~0.25 0.25~0.4 0.4~0.6 2.5~1.25 0.1~0.15 0.15~0.25 0.2~0.35 注:适用于半精车和精车的进给量的选择 车削切削速度参考数值表加工 材料 硬度 (mm)高速钢刀具 硬质合金刀具 陶瓷(超硬材料)刀具 未涂层 涂层 (m/min)f(mm/r) v(m/min) f(mm/r) 材料 (mm/r)v(m/min) f(mm/r) 说明 焊接式 55-900.18-0.2 185-240220-275 0.18 YT15 320-410 0.18 550-700 0.13 切削条件好,可用 冷压Al2O3陶瓷, 较差时宜用 Al2O3+TiC热压混 合陶瓷。下同。 41-700.4 135-185160-215 0.5 YT14 215-275 0.4 425-580 0.25 34-550.5 110-145130-170 0.75 YT5 170-220 0.5 335-490 0.4 520.2 165 200 0.18 YT15 305 0.18 520 0.13 400.4 125 150 0.5 YT14 200 0.4 395 0.25 300.5 100 120 0.75 YT5 160 0.5 305 0.4 43-460.18 140-150 170-195 0.18 YT15 260-290 0.18 520-580 0.13 34-330.4 115-125 135-150 0.5 YT14 170-190 0.4 365-425 0.25 27-300.5 88-100 105-120 0.75 YT5 135-150 0.5 275-365 0.4 34-400.18 115-130 150-160 0.18 YT15 220-240 0.18 460-520 0.13 23-300.4 90-100 115-125 0.5 YT14 145-160 0.4 290-350 0.25 20-260.5 70-78 90-100 0.75 YT5 115-125 0.5 200-260 0.4 30-370.18 115-130 140-155 0.18 YT15 215-230 0.18 460-520 0.13 24-270.4 88-95 105-120 0.5 YT14 145-150 0.4 275-335 0.25 18--210.5 69-76 84-95 0.75 YT5 115-120 0.5 185-245 0.4 41-460.18 135-150 170-185 0.18 YT15 220-235 0.18 520-580 0.13 32-370.4 105-120 135-145 0.5 YT14 175-190 0.4 365-395 0.25 24-270.5 84-95 105-115 0.75 YT5 135-145 0.5 275-335 0.4 34-410.18 105-115 130-150 0.18 YT15 175-200 0.18 460-520 0.13 26-320.4 85-90 105-120 0.4-0.5 YT14 135-160 0.4 280-360 0.25 20-240.5 67-73 82-95 0.5-0.75 YT5 105-120 0.5 220-265 0.4 30-370.18 105-115 135-145 0.18 YT15 175-190 0.18 460-520 0.13 24-270.4 84-90 105-115 0.5 YT14 135-150 0.4 275-335 0.25 17-210.5 66-72 82-90 0.75 YT5 105-120 0.5 215-245 0.4 高强 20-260.18 90-105 115-135 0.18 YT15 150-185 0.18 380-440 0.13 >300HBS时宜用 W12Cr4V5Co5及W2Mo9Cr4VCo8 15-200.4 69-84 90-105 0.4 YT14 120-135 0.4 205-265 0.25 12--150.5 53-66 69-84 0.5 YT5 90-105 0.5 145-205 0.4 高速 15--240.13-0.18 76-105 85-125 0.18 YW1,YT15115-160 0.18 420-460 0.13 加工W12Cr4V5Co5 等高速钢时宜用 W12Cr4V5Co5及W2Mo9Cr4VCo8 12--200.25-0.4 60-84 69-100 0.4 YW2,YT14 90-130 0.4 250-275 0.25 9--150.4-0.5 46-64 53-76 0.5 YW3,YT5 69-100 0.5 190-215 0.4 18-340.18 58-105 67-120 0.18 YG3X,YW1 84-60 0.18 275-425 0.13 >225HBS时宜用 W12Cr4V5Co5及W2Mo9Cr4VCo8 15-270.4 49-100 58-105 0.4 YG6,YW1 76-135 0.4 150-275 0.25 12--210.5 38-76 46-84 0.5 YG6,YW1 60-105 0.5 90-185 0.4 20-440.18 87-140 95-175 0.18 YW1,YT15120-260 0.18 350-490 0.13 >275HBS时宜用 W12Cr4V5Co5及15-350.4 69-15 75-135 0.4 YW1,YT15100-170 0.4 185-335 0.25 Generated FoxitPDF Creator FoxitSoftware http://www.foxitsoftware.com evaluationonly. 12--270.5 55-90 58-105 0.5-0.75YW2,YT14 76-135 0.5 120-245 0.4 26-430.18 84-135 100-165 0.18-0.25 YG8,YW2 130-190 0.18 395-550 0.13-0.25 >190HBS时宜用 W12Cr4V5Co5及W2Mo9Cr4VCo8 17-270.4 69-110 81-125 0.4-0.5 105-160 0.4 245-365 0.25-0.4 14-230.5 60-90 66-100 0.5-0.75 84-130 0.5 185-275 0.4-0.5 铸铁160~240 30-400.18 120-160 135-185 0.25 YW1,YT15185-235 0.25 305-365 0.13-0.25 23-300.4 90-120 105-135 0.5 YW1,YT15135-185 0.4 230-290 0.25-0.4 18-240.5 76-100 85-115 0.75 YW2,YT14105-145 0.5 150-230 0.4-0.5 245-3050.18 550-610 max 0.25 YG3X,YW1 365-9150.075-0.15 215-2750.4 425-550 0.5 YG6,YW1 245-760 0.15-0.3 αp=0.4-1.25 185-2450.5 305-365 YG6,YW1150-460 0.3-0.5 αp=1.25-3.2 40-1750.18 84-345 90-395 0.18 YG3X,YW1 34-1450.4 69-290 76-335 0.5 YG6,YW1 150-855 0.15-0.3 αp=0.4-1.25 27-1200.5 64-270 70-305 0.75 YG8,YW2 90-550 0.3-0.5 αp=1.25-3.2 12--240.13 38-66 49-76 0.13 YG3X,YW1 高速钢采用W12Cr4V5Co5及W2Mo9Cr4VCo8 9--210.25 32-56 41-66 0.2 YG6,YW1 8--180.4 24-43 26-49 0.25 YG8,YW2 高温 合金 200~475 0.8 3.6-14 0.13 12-49 14-58 0.13 YG3X,YW1 1850.075 立方氮化硼刀具 2.5 3--11 0.18 9-41 12-49 0.18 YG6,YW1 135 0.13 外圆车削时切削速度公式中的系数和指数选择表 加工材料 加工形式 刀具材料 进给量 (mm/r) 公式中的系数和指数 CV XV yV 碳素结构钢σb=0.65GPa (Kr>0)YT15 (不用切削液) f0.3 291 0.15 0.20 0.20 f0.7 242 0.15 0.35 0.20 f>0.7 235 0.15 0.45 0.20 (Kr>0)高速钢 (不用切削液) f0.25 67.2 0.25 0.33 0.125 f>0.25 43 0.25 0.66 0.125 (Kr=0)YT15 (不用切削液) 1980.30 0.15 0.18 1980.15 0.30 0.18 切断及切槽 YT5(不用液) 38 0.80 0.20 切断及切槽 高速钢(用液) 21 0.66 0.25 成型车削 高速钢(用液) 20.3 0.50 0.30 耐热钢 1Cr18Ni9Ti 141HB YG8(不用液)110 0.2 0.45 0.15 高速钢(用液) 31 0.2 0.55 0.15 淬硬钢HRC50 σb=1.65GPa YT15(不用切削液) f0.3 53.3 0.18 0.40 0.10 灰铸铁 190HB (Kr>0)YT15 (不用切削液) f0.4 189.8 0.15 0.2 0.2 f>0.4 158 0.15 0.4 0.2 高速钢 (不用切削液) f0.25 24 0.15 0.30 0.1 f>0.25 22.7 0.15 0.40 0.1 (Kr=0)YG6 (用切削液) 2080.4 0.2 0.28 2080.2 0.4 0.28 切断及切槽 YG6(不用液) 54.8 0.4 0.2 高速钢(不用液) 18 0.4 0.15 可锻铸铁 YG8(不用切削液) f0.4 206 0.15 0.20 0.2 f>0.4 140 0.15 0.45 0.2 高速钢 (用切削液) f0.25 68.9 0.2 0.25 0.125 f>0.25 48.8 0.2 0.5 0.125 切断及切槽 YG6(不用液) 68.8 0.4 0.2 Generated FoxitPDF Creator FoxitSoftware http://www.foxitsoftware.com evaluationonly. 高速钢(用液) 37.6 0.5 0.25 中等硬度非均质 铜合金 100~140HB 高速钢(不用液)f0.2 216 0.12 0.25 0.28 f>0.2 145.6 0.12 0.5 0.28 硬青铜 200~240HB YG8(不用液)f0.4 734 0.13 0.2 0.2 f>0.4 648 0.2 0.4 0.2 YG8(不用液)f0.4 388 0.12 0.25 0.28 f>0.4 262 0.12 0.5 0.28 注: